( 109' ) 

 friable et se détache facilement des parois du creuset en charbon qui 

 restent polies et ne paraissent avoir subi aucune altération. 



» On connaît le poids du creuset vide, le poitls et la composition du 

 mélange, le poids du creuset avec le mélange, ce qui permet de constater 

 après expérience : i° que le creuset n'a pas sensiblement changé de poids; 

 2° que le creuset avec la matière a subi une augmentation de poids corres- 

 pondant à peu près à la moitié de celui du silicium employé. Voici du 



reste les résultats numériques trouvés : 



I. II. III. 



sr jr jr 



Tare du creuset vide avanl i5,8o2 i5,862 » 



Tare du creuset, avec le mélange o,QÔ5 6,991 « 



Tare du creuset avec le mélange après sept 



heures de calcination au rouge vif 3,709 4!590 » 



Tare du creuset vide après l'expérience i5,862 '5 '797 " 



Poids du mélange employé 9'^'+7 8,871 16,2 



(silicium 5,387 ^,85i 5,2 



Composuion du mélange... I ^.j.^^ ^,^g^ ^^^^g ^^^^ 



Augmentation de poids du creuset avec la ma- 

 tière + 2,246 + 2,4oi 4-2,2 



Changement de poids du creuset vide — 0,06 -+- o,o65 4-0,07 



» La faible auginentation de poids éprouvée par le creuset de charbon 

 s'explique par l'impossibilité d'enlever, sans l'entamer, une couche de 

 composé carbosilicique qui s'incruste superficiellement. La masse, un peu 

 frittée et verdàtre, retirée du creuset, est broyée; la potasse caustique en 

 solution bouillante ne dégage pas d'hydrcgène; il ne reste donc plus de 



silicium. 



)) Par une ébtdlition avec de l'acide fluorhydrique moyennement con- 

 centré, on dissout toute la silice, ainsi qu'un peu d'azoture de silicium, 

 converti en fluoriu-e d'ammonium et fluorure de silicium, sans dégage- 

 ment d'hydrogène et dont la composition dc^it, par conséquent, répondre 

 à la formule Az'Si'. Les i8s'', 72 de produit brut obtenu dans les expé- 

 riences I et II réunies ont donné oS'',5o4 d|azote ammoniacal seulement, 

 avec un résidu insoluble dans l'acide fluorhydrique concentré et chaud 

 d'un poids égal à ']^\o3, c'est-à-dire inférieur au poids du sihcium total 

 employé (ioE'',24o). 



» L'azote ammoniacal trouvé ne correspond qu'à o^'jjS de silicium 

 converti en azoture Si'Az'. Or, d'après l'analyse suivante, la partie inso- 

 luble dans l'acide fluorhydrique contient île 63 à 64 pour 100 de silicium, 



